■■^^■■MM 



^^■MM^H -v~' ■ 



B^H^^Blia^HH^n^H^nM^^B 





2 



34 



■ 



j 



ocho dias a 100°, conservandose la humedad de la masa. En 



seguida secado el polvo a esta temperatura en una corriente 



de aire parificado y seco, se constato en el residuo la can- 



tidad de agua que el cemento habia fijado quimicamente ; 



probandose en seguida, por un tratamiento repetido que ya 



no habia mas absorcion. Luego fue tratada la misma sus- 



tancia, lijeramente humedecida, en una corriente de acido 



carbonico hasta que ya no se nolo absorcion, y secada otra 



vez a 100° C. 



El cemento numero 1 habia fijado 3.70% de H 2 0, el 



numero 1 1 a la vez 9.15 % de H 2 0, y el ultimo did, despues 



del tratamiento con acido carbonico, un aumento total de 



22.10%, lo mismo que sucedio con el polvo de la pasta 



reventada espontaneamente, despues de haber sido expuesta 



durante un ano al contacto del aire y secada despues a 100° C, 



cuyo producto reventado did 21.90% de perdida sobre la 

 I (i m para. . 



Con estos resultados puede establecerse el siguiente cal- 

 culo : 



Cemento ingle's N° 1 



Contenido total de bases, equiv. en CaO 60.66 °j 



Si0 2 , 2CaO contieneCaO 44.46 



Al 2 3 , CaO 3.85 [ 49.30 ° l0 



JR,O tl CaO 1.00 



Quedara eliminado un contenido de CaO de 1 1.36 % que 

 absorben H 2 0:3.63 % (calculado), 3.70 % (observado). 





Cemento bdsico N° 1 1 



Contenido total de bases, equivalente en CaO — 71.92 °/o 

 Si0 2 ,2CaO, R 2 3 , CaO contienen CaO total. = 42.75 » 

 Quedara eliminado un contenido de CaO de 29.17 » 





que absorben : 



H 2 : 9.38 ° ; , (calculado) ; 9.15°( (observado). 





■ 



H>|HMAHBHHMtaiH^HkHHH|NiHM 



M^MMM 



*x ■■■■^H ■ : «*: t> 



, L ' ' ■ '= x ■ 



.-_ 



